## Ekstrak Daun Pandan Sebagai Inhibitor Korosi Baja St37 Dalam Larutan NaCl 3% dengan Suhu Perendaman 27°C dan 40°C
Siti Fatkhul Ulum*, Ediman Ginting, dan Simon Sembiring
Jurusan Fisika, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35141
Article Information Abstract Article history: Received April 10th, 2020
Received in revised form February 17th, 2021 Accepted February 21th, 2021
Keywords: Corrosion inhibitor, extract of pandan leaf, St37 carbon steel, NaCl The extract of pandan leaf used as corrosion inhibitor of St37 steel in NaCl 3% solution.  To  determine  the  effect  of  inhibitor  concentration  and  immersion temperature  on  steel  corrosion  is  done  with  variation  of  inhibitor  concentration there  were 0,  1,8, 1,2, and  1,4% and  temperature variation is 27°C  and  40°C. Corrosion  rate  testing  is  done  by  weight  loss  method.  Increased  corrosion  rate along with increasing sample weight loss. Inhbitor pandan leaf extract were the most  efficient  at  concentration  of  1.2%  with  soaking  temperature  at  27°C  and 40°C. Samples were also in the characterization of XRD and SEM-EDS. The XRD results showed that the highest Fe peak was formed in a sample using a 1.2% inhibitor concentration and  the lowest Fe peak  in  the sample  without  inhibitor. The SEM characterization results also showed that in samples without inhibitors look  more  corroded,  and  in  samples  using  1.2%  inhibitor  concentrations  look slightly  corroded.  These  results  were  reinforced  by  the  percentage  of  corrosion products shown in EDS results. Informasi Artikel

## Abstrak
Proses artikel: Diterima 10 April 2020 Diterima dan direvisi dari
17 Febuari 2021 Accepted 21 Febuari 2021

## Kata kunci:
Inhibitor korosi, ekstrak daun pandan, baja karbon St37, NaCl Ekstrak  daun  pandan  digunakan  sebagai  inhibitor  korosi  pada  baja  St37 direndam  dalam  medium  karosif  NaCl  3%.  Untuk  mengetahui  pengaruh konsentrasi  inhibitor  dan  suhu  perendaman  terhadap  korosi  baja  dilakukan dengan  variasi    konsentrasi  inhibitor  yaitu  0,  1,8,  1,2,  dan  1,4%  dan  variasi suhu  yaitu  27°C  dan  40°C.  Pengujian  laju  korosi  dilakukan  dengan  metode kehilangan  berat.  Peningkatan  laju  korosi  seiring  dengan  meningkatnya kehilangan  berat  sampel.  Inhbitor  ekstrak  daun  pandan  yang  paling  efesien yaitu pada konsentrasi 1,2% dengan suhu perendaman 27°C dan 40°C. Sampel juga  di  karaktersasi  XRD  dan  SEM-EDS.  Hasil  XRD  menunjukkan  bahwa terbentuk  puncak  Fe  tertinggi  pada  sampel  yang  menggunakan  konsentrasi inhibitor  1,2%  dan  puncak  Fe  terendah  pada  sampel  tanpa  inhibitor.  Hasil karakterisasi  SEM  juga  menunjukkan  bahwa  pada  sampel  tanpa  inhibitor terlihat  lebih  terkorosi,  dan  pada  sampel  yang  menggunakan  konsentrasi inhibitor  1,2%  terlihat  sedikit  terkorosi.  Hasil  ini  diperkuat  dengan  persentase produk korosi yang ditunjukkan pada hasil EDS.

## 1. Pendahuluan
Baja merupakan jenis logam paduan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sebagian besar kebutuhan material  untuk  keperluan  pembuatan  alat,  konstruksi,  dan  peralatan  produksi  menggunakan  baja.  Sifat  baja sangat  tergantung  pada  kadar  karbon,  sehingga  baja  karbon  diklompokkan  berdasarkan  kadar  karbonnya (Saputra  dkk,  2014).  Baja  karbon  dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu  baja  karbon  rendah,  baja  karbon  medium  dan baja  karbon  tinggi  (Maulana,  2016).  Baja  karbon  rendah  umumnya  mempunyai  kemampuan  untuk  menahan beban  tarik  setara  ataupun  sama  dengan baja  St  37.  Baja  St37  merupakan  bahan  bangunan  yang  sangat  kuat dengan struktur butir yang halus. St adalah singkatan dari steel (baja). Baja St 37 adalah baja yang mempunyai kekuatan tarik antara 37 Kg/mm² sampai 45 Kg/mm². Kekuatan tarik ini adalah maksimum kemampuan sebelum

## JOURNAL OF ENERGY, MATERIAL, AND INSTRUMENTATION TECHNOLOGY
Journal Webpage https://jemit.fmipa.unila.ac.id/
Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology, Vol 2. No. 1, 2021
Ulum S F, Ginting E, dan Sembiring S, 2021, Ekstrak Daun Pandan Sebagai Inhibitor Korosi Baja St37 Dalam Larutan  NaCl  3% dengan  Suhu  Perendaman 27°C dan 40°C, Journal  of Energy, Material,  and  Instrumentation Technology , Vol.2 No. 1, 2021
material mengalami patah. Kekuatan tarik yield (σy ) baja harganya dibawah kekuatan tarik maksimum.  Baja ini juga memiliki harga yang lebih murah. Tetapi, logam jenis ini memiliki kelemahan yaitu mudah terkorosi (Udianto et al , 2009).
Korosi  yang  terjadi  pada  logam  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  yang  mengandung  gas  limbah, kandungan  O 2 ,  pH  larutan,  temperatur,  kelembaban,  kecepatan  alir,  dan  aktifitas  mikroba  (Turnip  dkk,  2015). Bahan-bahan  korosif  (yang  dapat  menyebabkan  korosi)  terdiri  atas  asam  dan  garam,  seperti  asam  klorida  (HCl) dan natrium klorida (NaCl) yang digunakan sebagai medium korosif (Sari et al , 2013). Peristiwa korosi pada logam pasti terjadi dan tidak dapat dicegah. Namun, peristiwa korosi tersebut dapat diperlambat. Beberapa cara untuk menghambat laju korosi yaitu dengan menggunakan baja tahan karat (Udianto et al , 2009), dengan cara pelapisan permukaan  logam  agar  terpisah  dari  medium  korosif  (Bahri,  2007),  proteksi  katodik  (Turnip et  al ,  2015),  dan dengan pemakaian inhibitor (Sari et al , 2013; Kayadoe dkk, 2015).
Inhibitor korosi berasal dari senyawa-senyawa organik dan anorganik (Handani dan Megi, 2012). Inhibitor korosi pada awalnya menggunakan senyawa anorganik. Namun, senyawa anorganik harganya mahal, tidak ramah lingkungan,  dan  memiliki  toksisitas  yang  tinggi  dan  berbahaya  bagi  lingkungan,  inhibitor  anorganik  memiliki karakteristik  yang  dapat  mempercepat  laju  korosi  jika  digunakan  dalam  jumlah  berlebihan  (Mardhani  dan Harmami,  2013;  Sari et  al ,  2013),  sehingga  lebih  banyak  digunakan  inhibitor  organik.  Inhibitor  organik  banyak digunakan karena memiliki aktivitas anti korosi yang lebih besar dan lebih ramah lingkungan dari pada inhibitor anorganik  (Restiawan  dan  Harmami,  2013).  Selain  itu,  inhibitor  organik  dari  ekstrak  bahan  alam  merupakan solusi yang aman dan lebih tepat karena mudah didapatkan, biodegradable, biaya murah, dan ramah lingkungan (Irianty dan Sembiring, 2012).
Pada penelitian ini, dimanfaatkan daun pandan ( Pandanus amaryllifolius Roxb. ) sebagai inhibitor korosi pada baja  St37  yang direndam  dalam  larutan  NaCl 3%  selama 7  jam dengan  suhu 27 dan  40 o C.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun pandan dan suhu terhadap laju korosi pada baja karbon St37 dalam larutan NaCl 3%. Laju korosi dihitung dengan menggunakan metode kehilangan berat. Hasil proses    korosi  dikarakterisasi  dengan  XRD  ( X-Ray  Diffraction ),  SEM  ( Scanning Electron  Microscopy ),  dan  EDS ( Energy Dispersive Spectroscopy ) untuk melihat produk korosi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  dengan  pengambilan daun  pandan  sebanyak  3,5  kg  dan  dikeringkan  dalam  suhu kamar  selama  25  hari,  kemudian  dihaluskan  dan  diekstraksi  dengan  etanol  90%.    Hasil  ekstraksi  disaring  dan filtrat  diuapkan  menggunakan  alat  penguap  putar  vakum  dengan  kecepatan  200  rpm  pada  suhu  50°C  hingga menghasilkan ekstrak pekat. Selanjutnya baja yang sudah dipotong dengan ukuran 8 mm, lebar 8 mm, dan tinggi 5 mm dibersihkan dan ditimbang.
Selanjutnya baja yang sudah ditimbang dimasukkan dalam medium korosif NaCl 3 % dengan konsentrasi inhibitor 0, 0,8, 1,2, dan 1,8% yang direndam pada suhu 27°C dan 40°C. Perendaman sampel ditunjukkan pada Gambar  1 .  Setelah  direndam,  sampel  ditimbang  kembali  untuk  mengetahui  pengurangan  massa  yang  terjadi. Untuk melihat fasa yang terbentuk dalam baja dilakukan uji XRD, uji baja menggunakan XRD dilakukan dengan sinar-X  dari  Cu- Kα  dengan  panjang  gelombang  1,54060  Å  serta  sudut  2θ  antara 20-90 o .  Analisis  kualitatif terhadap  hasil  XRD  dengan  metode search  match  analysis/ metode  pencocokan  data  yang  diperoleh  dengan pangkalan  data  PDF (Power  Diffraction  File  data  base). Software yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  adalah PCPDFWIN  versi  1.3  JCPSD-ICOD  1997.  Parameter  yang  dibandingkan  yaitu  2 𝜃 ( ° ),  d  ( Å )  dan  intensitas  (%). Kemudian  untuk  mengetahui  struktur  permukaan  baja  maka  dilakukan  uji  SEM.  Pada  uji  ini  menggunakan detektor  BSE  ( Backscattered  electron ) . Pengujian  EDS  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  detektor  SE (Secondary electron) . Kemudian perhitungan laju korosi dan efisiensi inhibitor ditunjukkan pada persamaan 1 dan 2.  Untuk  mempermudah  penyajian  dan  analisis  data  maka  digunakan  teknik  pengkodean  sampel  seperti ditunjukkan pada Tabel 1 .
𝐶𝑅 = 𝐾𝑚 𝐴𝑇𝜌 (1)
dengan, CR = Laju korosi ( mm/y ), K = Konstanta laju korosi (87,6), W = Selisih massa (mg), A = Luas permukaan (mm 2 ), T = Waktu perendaman ( year ), ρ = Massa jenis (mg/mm 3 ) (Callister and David, 2008).
𝜂(%) = (𝐶𝑅 𝑢𝑛𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑑 − 𝐶𝑅 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑑 )
𝐶𝑅 𝑢𝑛𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑑 × 100% (2)
dengan, η = Efisiensi inhibitor (%), CR uninhibited = Laju korosi tanpa inhibitor ( mm/y ), CR inhibited = Laju korosi dengan inhibitor ( mm/y ) (Fontana, 1986).
Ulum dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 1, 2021
(a) (b)
Gambar 1. Perendaman sampel (a) suhu 27°C (b) suhu 40°C
Tabel 1 . Kode sampel. No Kode Sampel Keterangan 1. St37-Z Raw material St37 2. St37-27-0 Suhu 27 o C dan tanpa inhibitor 3. St37-27-08 Suhu 27 o C dan dengan inhibitor 0,8% 4. St37-27-1,2 Suhu 27 o C dan dengan inhibitor 1,2% 5. St37-27-1,6 Suhu 27 o C dan dengan inhibitor 1,6% 6. St37-40-0 Suhu 40 o C dan tanpa inhibitor 7. St37-40-0,8 Suhu 40 o C dan dengan inhibitor 0,8% 8. St37-40-1,2 Suhu 40 o C dan dengan inhibitor 1,2% 9. St37-40-1,6 Suhu 40 o C dan dengan inhibitor 1,6%

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Perhitungan Laju Korosi
Berdasarkan Gambar  2 .  dapat  diketahui  bahwa  pada  sampel  yang  ditambahkan  konsentrasi  ekstrak daun  pandan  dengan  konsentrasi  0  sampai  1,2  %  mengalami  perubahan  penurunan  massa  semakin  kecil. Sedangkan, pada sampel yang ditambahkan konsentrasi ekstrak daun pandan sebanyak 1,6% perubahan massa sampel  mengalami  kenaikan.  Terjadinya  penurunan  perubahan  massa  menunjukkan  bahwa  permukaan  baja tersebut  terkikis  oleh  korosi.  Perubahan  penurunan  massa  yang  semakin  kecil  ini  diakibatkan  karena  adanya penambahan  inhibitor  pada  medium  korosif.  Inhibitor  ekstrak  daun  pandan  mengandung  senyawa  flavonoid, alkanoid,  polifenol,  dan  tanin  yang  dapat  berikatan  dengan  logam  sehingga  perubahan  massa  semakin  kecil (Ayustiningsih dkk, 2010). Selain itu, suhu perendaman juga mempengaruhi massa sampel sebelum dan sesudah dilakukan perendaman. Perubahan massa sampel yang direndam pada suhu 40 o C mengalami perubahan massa lebih besar dibandingkan saat sampel di rendam pada suhu 27 o C.
Ulum S F, Ginting E, dan Sembiring S, 2021, Ekstrak Daun Pandan Sebagai Inhibitor Korosi Baja St37 Dalam Larutan  NaCl  3% dengan  Suhu  Perendaman 27°C dan 40°C, Journal  of Energy, Material,  and  Instrumentation Technology , Vol.2 No. 1, 2021
Pada Tabel  2 .  dapat  diketahui  bahwa  pada  suhu  27 o C  laju  korosi  tertinggi  yaitu  pada  sampel  tanpa inhibitor dan laju korosi terendah pada sampel dengan inhibitor 1,2 %. Sedangkan, pada suhu 40 o C laju korosi tertinggi  yaitu pada  sampel  tanpa  inhibitor  dan  laju  korosi terendah  yaitu  pada  sampel  dengan  inhibitor 1,2  %. Laju korosi tertinggi terjadi pada sampel tanpa inhibitor karena besi bereaksi secara mudah dengan tidak adanya penghambat  sehingga  korosi  mudah  terjadi.  Kemudian,  laju  korosi  pada  baja  mengalami  penurunan  ketika medium korosi telah ditambahkan inhibitor, hal ini menunjukkan bahwa inhibitor yang digunakan bekerja. Pada ektrak daun pandan memiliki senyawa-senyawa organik yang memenuhi karakteristik inhibitor senyawa organik yang menjadi sarana bagi inhibitor berikatan dengan logam secara koordinasi (Spinelli dkk, 2009). Pada suhu 40 o C mempunyai laju korosi lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju korosi yang terjadi pada suhu 27 o C. Hal ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  Haryono,  dkk  (2010)  bahwa  semakin  tinggi  suhu  maka  nilai  laju  korosinya  juga semakin tinggi.
Tabel 2 . Laju korosi baja St37 dalam larutan NaCl 3% Sampel Laju korosi (mm/y) St37-27-0 551,51 St37-27-0,8 268,16 St37-27-1,2 132,06 St37-27-1,6 483,97 St37-40-0 10858,75 St37-40-0,8 7223,89 St37-40-1,2 384,58 St37-40-1,6 2190,00
Senyawa  tanin  pada  ekstrak  daun  pandan  dapat  membentuk  senyawa  kompleks  di  permukaan  baja.  Senyawa kompleks  ini  teradsopsi  pada  permukaan  baja  yang  menghalangi  serangan  NaCl  sehingga  laju  korosi  menurun (Asdim,  2007).  Sedangkan,  pada  penambahan  ekstrak  daun  pandan    dengan  konstentrasi  1,6  %  laju  korosi mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan karena lapisan Fe-tanin ekstrak daun pandan tidak bisa menutupi seluruh permukaan baja, sehingga bagian yang tidak tertutupi dapat terion dan mengalami korosi(Hasibuan dkk, 2012).  Selain  itu,  kenaikan  laju  korosi  ini  menunjukkan bahwa  inhibitor  ekstrak  daun pandan  yang digunakan telah  mencapai  titik  jenuh  sehingga  kemampuan  inhibitor  untuk  melindungi  besi  dari  korosi  sudah  tidak berfungsi  lagi  dengan  baik  (Wildani,  2009).  Hal  ini  juga  karena  reaksi  antara  NaCl  dan  inhibitor  lebih  reaktif dibandingkan dengan konsentrasi 1,2 % yang menyebabkan ion Fe 2+ teroksidasi semakin banyak, sehingga baja kembali ke daerah aktif korosi (Zulfikar, 2014).
Kenaikan suhu akan menyebabkan bertambahnya kecepatan reaksi korosi. Semakin tinggi suhu, maka laju  korosinya  akan  semakin  besar.  Hal  ini  terjadi  karena  makin  tinggi  suhu  maka  energi  kinetik  dari  partikel- partikel  yang  bereaksi  akan  meningkat  sehingga  melampaui  besarnya  harga  energi  aktivasi  dan  akibatnya  laju kecepatan reaksi (korosi) juga semakin cepat (Fogler, 1992). Sehingga, laju korosi pada medium korosif NaCl 3% dengan  suhu  40 o C  lebih  besar  dibandingkan  dengan  laju  korosi  dengan  suhu  27 o C.  Pada  suhu  27  dan  40 o C dengan konsentrasi inhibitor ekstrak daun pandan 1,2% menunjukkan penurunan laju korosi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun dapat digunakan sebagai inhibitor korosif baja St37. Ekstrak daun pandan yang  optimum  digunakan  sebagai  inhibitor  korosi  pada  baja  karbon  St37  dalam  medium  korosif  NaCl  3%  pada lingkungan korosi dengan suhu 27 dan 40 o C yaitu konsentrasi 1,2%. Grafik  pada Gambar  3 .  menunjukkan  pengaruh  suhu  dan  konsentrasi  ekstrak  yang  tidak  linier  dengan efisiensi  inhibisi.  Hal  ini  menunjukkan  kemampuan  inhibisi  ekstrak  daun  pandan  pada  korosi  baja  St37  tidak linier.  Peningkatan  suhu  menyebabkna  tingkat  energi  molekul  pada  permukaan  logam  mengalami  persaingan antara  gaya  adsorpsi  dan  gaya  desaorpsi  dari  logam  (Wahyuningsih  dkk,  2010).  Pada  penambahan  konsentrasi ekstrak di bawah 1% dapat dilihat bahwa nilai efisiensi perendaman pada suhu 27 o C lebih tinggi dibandingkan pada  suhu  40 o C.  Namun,  pada  penambahan  konsentrasi  inhibitor  diatas  1%  diketahui  bahwa  niali  efisiensi perendaman  pada  suhu  40 o C  lebih  besar  dibandingkan  pada  suhu  27 o C.  Penurunan  efisiensi  inhibisi, menunjukan  bahwa  peranan  inhibitor  dari  eksrak  daun  pandan  relatif  berkurang.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya  kompetisi  difusi  molekul  inhibitor  dengan  zat  korosif  pada  permukaan  logam.  Besarnya  molekul  yang terdapat  dalam  ekstrak  daun  pandan  mengakibatkan  difusinya  lambat  sehingga  permukaan  logam  akan  lebih dahulu diserang zat korosif.
Gambar 3 .   Pengaruh konsentrasi inhibitor dan suhu perendaman terhadap efisiensi inhibitor dalam larutan NaCl 3%.
Berdasarkan Gambar 3 . dapat dilihat bahwa pada perendaman dengan konsentrasi ekstrak daun pandan 0,8 dan 1,2% efisiensi inhibitor meningkat. Sedangkan, pada penambahan ekstrak 1,6% efisiensi inhibitor kembali menurun.  Hal  ini  karena  konsentrasi  ekstrak  yang  dtambahkan  terlalu  banyak  yang  membuat  larutan  menjadi pekat dan tidak bisa menutupi seluruh permukaan baja, sehingga bagian yang tidak tertutupi menyebabkan Fe 2+ dapat teroksidasi dan mengalami korosi. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Pradityana et al ., (2016) menunjukkan  bahwa  dengan  penambahan  konsentrasi  yang  tepat  maka  inhibitor  akan  semakin  efektif  dalam menghambat  korosi.  Apabila  konsentrasi  yang  ditambahkan  terlalu  banyak  maka  efisiensi  inhibitor  kembali menurun
3.2 Analisis XRD ( X-Ray Diffraction )
Pada Gambar 4 . dapat dilihat bahwa tingkat ketinggian intensitas fasa Fe masing-masing sampel berbeda- beda. Intensitas tinggi menunjukkan persentase unsur Fe juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan  pada  baja  berhasil.  Kemudian,  pada  sampel  dengan  inhibitor  dan  tanpa  inhibitor  terlihat  bahwa intensitas puncak yang terbentuk pada sampel tanpa inhibitor lebih rendah dibandingkan dengan sampel dengan inhibitor. Selain itu, pada sampel dengan inhibitor terdapat tiga puncak, sedangkan pada sampel tanpa inhibitor terdapat  dua  puncak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kandungan  Fe  pada  sampel  tanpa  inhibitor  berkurang  dan inhibitor  yang  digunakan  bekerja.  Pada  sampel  tanpa  inhibitor  pada  bidang  (200)  puncak  tidak  muncul  yang menandakan bahwa pada bidang tersebut tetap terserang korosi. Bidang (110) mempunyai persentase keterisian atom  besi  paling  besar  yang  memiliki  kecenderungan  terkecil  tersisipi  atom  karbon,  dimana  atom  karbon  akan memberikan  perlindungan  terhadap  pelepasan  atom  besi  (Bundjali,  2006).  Namun,  pada  difraktogram menunjukkan bahwa pada bidang (110) paling terlindungi dibandingkan bidang lainnya.
Gambar 4 . Difragtogram sampel St37 raw, St37-40-0, St37-40-1,2.
Pada Gambar  5 .  untuk  grafik  27-1,2  terlihat  memiliki  puncak-puncak  yang  lebih  tinggi  dibandingkn puncak-puncak  pada  grafik  40-1,2.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  grafik  40-1,2  sampel  lebih  terkorosi dibandingkan  sampel  dengan  grafik  27-1,2,  sehingga  suhu  yang  lebih  tinggi  mengakibatkan  korosi  berlangsung lebih cepat.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Spinelli dan De Souza (2009) bahwa suhu
Ulum S F, Ginting E, dan Sembiring S, 2021, Ekstrak Daun Pandan Sebagai Inhibitor Korosi Baja St37 Dalam Larutan  NaCl  3% dengan  Suhu  Perendaman 27°C dan 40°C, Journal  of Energy, Material,  and  Instrumentation Technology , Vol.2 No. 1, 2021
dapat  berperan  sebagai  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempercepat  korosi  dan  mempengaruhi  aktivitas termodinamika dari inhibitor.
Gambar 5 . Difragtogram sampel St37-27-1,2 dan St37-40-1,2.

## 3.3 Analisis SEM-EDS
Hasil analisis SEM St37-Z ditunjukkan pada Gambar 6 (a) dengan perbesaran 1000x. Berdasarkan gambar tersebut terlihat permukaan sampel adanya garis-garis halus. Hal ini dikarenakan pengaruh dari pengamplasan pada  sampel.  Pada  gambar  tersebut  masih  terlihat  bahwa  pada  permukaan  baja  belum  ada  retakan  dan  juga gumpalan. Tujuan dilakukan SEM pada sampel St37-Z ini adalah sebagai acuan dan pembanding untuk sampel- sampel yang telah dilakukan dengan berbagai perlakuan.
(a) (b) (c) (d)
Gambar  6 .  Hasil  SEM  baja  karbon  St37  dengan  perbesaran  1000x  (a.)  baja raw (b.)  perendaman  suhu  27 o C dengan inhibitor 1,2% (c.) perendaman suhu 40 o C dengan inhibitor 0% (d) perendaman suhu 40 o C dengan inhibitor 1,2%.
Pada Gambar  6  (b) terlihat  permukaan  sampel  berbentuk  gumpalan-gumpalan  yang  menutupi  semua permukaan sampel. Selain itu juga terlihat adanya retakan di sebagian  sisi permukaan sampel. Begitu juga yang terlihat pada Gambar 6 (c) dan (d) . Pada gambar tersebut warna cerah yang tampak lebih dominan pada setiap sampel  yang  merupakan  elemen  penyusun  memiliki  nomor  atom  tinggi.  Sedangkan,  warna  gelap  yang  tampak pada permukaan sampel merupakan elemen penyusun yang memiliki nomor atom rendah (Tutu dkk, 2015).
Ulum dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 1, 2021
Pada Gambar  6  (c) dan (d) terlihat  hasil  analisis  pengaruh  konsentrasi  inhibitor  ekstrak  daun  pandan terhadap  sampel  yang  telah  diuji.  Berdasarkan  kedua  sampel  terlihat  perbedaan  yang  cukup  jelas.  Apabila dibandingkan antara Gambar 6 (c) dan Gambar 6 (d) , maka pada gambar terlihat bahwa produk korosi Gambar 6 (c) lebih  banyak  dari    pada  produk  korosi  yang  terbentuk  pada Gambar  6  (d) ,  sehingga Gambar  6  (c) lebih terkorosi. Hal ini menunjukkan bahwa inhibitor korosi dari ektrak daun pandan tersebut bekerja. Hasil ini sesuai dengan  peneitian  Haryono  dkk.  (2010)  yang  menyatakan  bahwa  ekstrak  bahan  alam  dapat  digunakan  sebagai inhibitor untuk menghambat laju korosi.
Selanjutnya, hasil analisis SEM untuk sampel St37-27-1,2 dan St37-40-1,2 ditunjukkan pada Gambar  6 (b) dan Gambar  6  (d) .    Pada  gambar  tersebut  menunjukkan  pengaruh  suhu  terhadap  korosi  baja  St37  dengan menggunakan inhibitor 1,2%. Gambar 6 (b) merupakan hasil analisis sampel pada perendaman suhu 27 o C dan Gambar 6 (d) merupakan hasil analisis pada perendaman suhu 40 o C. Berdasarkan tersebut antara  sampel yang direndam pada suhu 27 o C dan suhu 40 o C terlihat adanya perbedaan. Pada sampel yang direndam pada suhu 40 o C terlihat lebih terkorosi atau produk-produk korosi yang terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan sampel yang direndam pada suhu 27 o C. Hal ini menunjukkan bahwa korosi lebih cepat terjadi pada suhu 40 o C. Selain itu,  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Spinelli  dan  De  Souza  (2009)  yang  melakukan  penelitian  tentang pengaruh suhu yang dapat menjadi salah satu faktor mempercepat laju korosi.
Hasil  pengujian  EDS  sampel  St37-Z  ditunjukkan  pada Gambar  7  (a) Pada  sampel  ini  terdeteksi  bahwa senyawa  tertinggi  yaitu  FeO  sebesar  91,55  %,  karena  pada sampel  ini  merupakan  baja raw  material yang  tidak diberi perlakuan sehingga kandungan unsur besi (Fe) masih sangat tinggi. Pada Gambar 7 (b) , (c) , dan (d) terlihat unsur  Fe  mempunyai  persentase  lebih  rendah  dibandingkan  pada Gambar  7  (a) .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sampel ini telah terkorosi. Kemunculan unsur O pada sampel dikarenakan sampel ini telah terkontaminasi dengan udara  yang  mengandung  oksigen.  Kemudian  muncul  juga  unsur  Na  dan  Cl  yang  disebabkan  karena  pada  saat perendaman  menggunakan medium korosif  NaCl  sehingga unsur Na menempel  pada permukaan sampel.  Selain itu  juga  terdeteksi  unsur  Si,  Mg,  dan  Al,  hal  ini  dikarenakan  Si,  Mg,  dan  Al  adalah  unsur  penyusun  baja  St37 (LIPI,  2016).  Produk  korosi  (Fe)  pada  sampel  St37-40-1,2  lebih  tinggi  dibandingkan  produk  korosi  pada  sampel St37-40-0, hal ini mengindikasikan bahwa inhibitor bekerja. Kemudian, persentase Fe pada sampel St37-27-1,2 lebih  tinggi  dibandingkan  persentase  Fe  pada  sampel  St37-40-1,2,  hal  ini  berarti  suhu  tinggi  mempercepat  laju korosi. Hasil EDS ini memperkuat hasil XRD.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 7 . Hasil uji EDS (a) Sampel St37-Z (b) Sampel St37-27-1,2 (c) Sampel St37-40-0 (d) Sampel St37-40-1,2.
Ulum S F, Ginting E, dan Sembiring S, 2021, Ekstrak Daun Pandan Sebagai Inhibitor Korosi Baja St37 Dalam Larutan  NaCl  3% dengan  Suhu  Perendaman 27°C dan 40°C, Journal  of Energy, Material,  and  Instrumentation Technology , Vol.2 No. 1, 2021
Peningkatan  laju  korosi  seiring  dengan  meningkatnya  kehilangan  berat  sampel.  Inhibitor  ekstrak  daun pandan  yang  paling  efesien  untuk  suhu  perendaman  27  dan  40 o C  adalah  konsentrasi  1,2%.  Hasil  XRD memperlihatkan bahwa pada sampel St37-40-1,2 menunjukkan puncak Fe lebih tinggi daripada sampel St37-40- 0.  Begitu  juga  sampel  St37-27-1,2  menunjukkan  puncak  Fe  lebih  tinggi  daripada  sampel  St37-40-1,2. Berdasarkan  hasil  analisis  SEM  permukaan  sampel  St37-40-0  lebih  terkorosi  dibandingkan  permukaan  sampel St37-40-1,2.  Begitu  juga  sampel  St37-40-1,2  dan  sampel  St37-27-1,2,  permukaan  sampel  St37-40-1,2  lebih terkorosi  dibandingkan  permukaan  sampel  St37-27-1,2.  Berdasarkan  hasil  EDS  persentase  produk  korosi  yang dihasilkan pada sampel St37-27-1,2 lebih besar dibandingkan produk korosi yang dihasilkan pada sampel St37- 40-1,2.

## Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kepala  Laboratorium  Kimia  Organik  FMIPA  Universitas Lampung dan Kepala Laboratorium Fisika Material FMIPA Universitas Lampung.

## 5. Daftar Pustaka
Asdim.  2007.  Penentuan  Efisiensi  Inhibisi  Ekstrak  Kulit  Buah  Manggis  ( Garcinia  mangostana  L )  pada  Reaksi Korosi Baja dalam Larutan Asam. Jurnal Gradien . Vol 3. No 2. Jurusan Kimia  Universitas Bengkulu.  pp 273-276.
Bahri,  S.  2007.  Penghambatan  Korosi  Baja  Beton  dalam  Larutan  Garam  dan  Asam  dengan  Menggunakan Campuran Senyawa Butilamina dan Oktilamina. Jurnal Gradien . Vol 3. No 1. pp 231 – 236.
Bundjali, Bunbun.,  M.  Surdia., O.B. Liang., & Bambang. 2006. Pelarutan Besi Selektif pada Korosi Baja Karbon dalam Larutan Buffer Asetat, Natrium Bikarbonat – CO2 Jenuh. Jurnal PROC. ITB Sains & Tek. Vol 38A. pp 149 – 161.
Handani, S., & M.S. Elta. 2012. Pengaruh Inhibitor Ekstrak Daun Pepaya Terhadap Korosi Baja Karbon Schedule 40 Grade B Erw Dalam Medium Air Laut Dan Air Tawar. Jurnal Ris. Kim. Vol 5. No 2. pp 175 – 179.
Hasibuan,  R.,S.    Hermawan.,  &  Y.R.A.  Nasution.  2012.  Penentuan  Efisiensi  Inhibisi  Reaksi  Korosi  Baja Menggunakan  Ekstrak  Kulit  Buah  Manggis  ( Garcinia  mangostana  L ). Jurnal  Teknik  Kimia .  Vol  1.  No  2. Universitas Sumatera Utara.
Irianty,  R.  S.,  &  M.P.  Sembiring.  2012.  Pengaruh  Konsentrasi  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Gambir  Dengan  Pelarut Etanol-Air Terhadap Laju Korosi Besi Pada Air Laut. J. Ris. Kim . Vol 5. No 2. pp 165 – 174.
Kayadoe,  V.,  M.  Fadli.,  R.  Hasim.,  &  M.  Tomasoa.  2015.  Ekstrak  Daun  Pandan  ( Pandanus  Amaryllifous  Roxb ) sebagai Inhibitor Korosi Baja SS-304 dalam Larutan H 2 SO 4 . Jurnal Molekul . No. 10. No. 2. pp 88 – 96.
Mardhani,  I.,  &  Harmami.  2013.  Pengaruh  Suhu  Terhadap  Korosi  Baja  SS  304  dalam  Media  1  M  HCL  dengan Adanya Inhibitor Kinina. Jurnal Sains Dan Seni Pomits . Vol 2. No 2. pp 2 – 4.
Pradityana, A.,  A. Shahab., L. Noerochim., & D. Susanti. 2016. Inhibition of Corrosion of Carbon Steel in 3 . 5 %
NaCl Solution by Myrmecodia Pendans Extract. Journal of Corrosion . Vol 2016. No 1. pp 1 – 6.
Restiawan, D., & Harmami. 2013. Kinina sebagai Inhibitor Korosi Baja SS 304. Jurnal Sains Dan Seni ITS . Vol 2. No 1. pp 4 – 7.
Sari, D. M., S. Handani., & Y. Yetri. 2013. Pengendalian Laju Korosi Baja St-37 Dalam Medium Asam Klorida dan Natrium Klorida Menggunakan Inhibitor Ekstrak Daun Teh ( Camelia Sinensis ). Jurnal Fisika Unand . Vol 2. No 3. pp 204 – 211.
Spinelli.,  &  F.S.D.  Souza.  2009.  Caffeic  Acid  as  A  Green  Corrosion  Inhibitor  For  Mild  Steel. Journal Corrosion Science. Vol 51. No 7.
Tatu, Rais., Subaer., & Usman. 2015. Studi Analisis Karakterisasi Dan Mikrostruktur Mineral Sedimen Sumber Air Panas Sulili. Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika. Vol 11. No 2. pp 192 – 201.
Turnip,    Lusiana  B.,  S.  Handani.,  &  S.  Mulyadi.  2015.  Pengaruh  Penambahan  Inhibitor  Ekstrak  Kulit  Buah Manggis Terhadap Penurunan Laju Korosi Baja St-37. Jurnal Fisika Unand . Vol 4. No 2. pp 144 – 149.
Udianto,  N.  B.,  K.R.P.  Urwantini.,  B.  Ujitno.,  &  J.  Babarsari.  2009.  Antar  Butir  dari  Material  Baja  Tahan  Karat Austenitik Setelah Mengalami Proses  Pemanasan Material Karat Struktur Observasi. Jurnal Forum  Nuklir . Vol 3. No 2. pp 107 – 130.
Utomo, B. 2009. Jenis Korosi dan Penanggulangannya. Jurnal KAPAL . Vol 6. No 2. pp 138 – 141.
Wahyuningsih,  A.,  Y.  Sunarya.,  dan  S.  Aisyah.  2010.  Metenamina  sebagai  Inhibitor  Korosi  Baja  Karbon  dalam
Ulum dkk, 2021/ J. Energy Mater. Instrum. Technol. Vol. 2 No. 1, 2021
Lingkungan Sesuai Kondisi Pertambangan Minyak Bumi. Jurnal Sains dan Teknologi Kimia . Vol 1 No 1. pp 17-29. ISSN 2087-7412.